TCVN7675-0-1:2017

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-0-1:2017 (IEC 60317-0-1:2013) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-1: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng tròn tráng men TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-0-1:2017 IEC 60317-0-1:2013 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 0-1: YÊU CẦU CHUNG - SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN Specifications for particular types of winding wires - Part 0-1: General requirements - Enamelled round copper wire Mục lục Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ, định nghĩa, lưu ý chung và kiểm tra ngoại quan 4 Kích thước 5 Điện tr ở 6 Độ dãn dài 7 Độ đàn hồi 8 Độ mềm dẻo và độ bám dính 9 S ốc nhiệt 10 Mềm dính 11 Khả năng chịu mài mòn 12 Khả năng chịu dung môi 13 Điện áp đánh thủng 14 Tính liên tục của cách điện 15 Ch ỉ số nhiệt độ 16 Khả năng chịu chất làm lạnh 17 Khả năng hàn 18 Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi 19 Hệ số tổn thất điện môi 20 Khả năng chịu dầu máy biến áp 21 T ổ n hao khối lượng 23 Thử nghiệm lỗ châm kim 30 Bao gói Phụ lục A (tham khảo), Kích thước dùng cho ruột dẫn có đường kính danh nghĩa trung gian (R40) Phụ lục B (tham khảo), Phương pháp tính điện tr ở dài Phụ lục C (tham khảo), Điện trở Thư mục tài liệu tham khảo Lời nói đầu TCVN 7675-0-1:2017 thay thế TCVN 7675-0-1:2007; TCVN 7675-0-1:2017 hoàn toàn tương đương với IEC 60317-0-1:2013; TCVN 7675-0-1:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E4 Dây và cáp điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn IEC 60317 gồm 71 tiêu chuẩn, có số hiệu từ IEC 60317-0-1 đến IEC 60317-0-9 và từ IEC 60317-1 đến IEC 60317-62, đề cập đến dây đồng tròn, chữ nhật, dây nhôm tròn, chữ nhật, cách điện theo các cấp chịu nhiệt khác nhau. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7675 (IEC 60317) đã có 35 tiêu chuẩn quốc gia, gồm các phần sau: 1) TCVN 7675-0-1:2017 (IEC 60317-0-1:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-1: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng tròn tráng men 2) TCVN 7675-0-2:2011 (IEC 60317-0-2:2005), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-2: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng chữ nhật có tráng men 3) TCVN 7675-0-3:2008 (IEC 60317-0-3:2008), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-3: Yêu cầu chung - Sợi dây nhôm tròn có tráng men 4) TCVN 7675-1:2007 (IEC 60317-1:1997), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 1: Sợi dây đồng tròn tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105 5) TCVN 7675-2:2007 (IEC 60317-2:2000), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 2: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130, có lớp liên kết 6) TCVN 7675-3:2007 (IEC 60317-3:2004), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 3: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester, cấp chịu nhiệt 155 7) TCVN 7675-4:2007 (IEC 60317-4:2000), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 4: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130 8) TCVN 7675-8:2007 (IEC 60317-8:1997), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 8: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimide, cấp chịu nhiệt 180 9) TCVN 7675-12:2007 (IEC 60317-12:1990, amendment 1:1997, amendment 2:2005), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 12: Sợi dây đồng tròn tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120 10) TCVN 7675-13:2017 (IEC 60317-13:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 13: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester hoặc polyesterimide phủ polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 200 11) TCVN 7675-15:2015 (IEC 60317-15:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 15: Sợi dây nhôm tròn tráng men polyesterimide, cấp chịu nhiệt 180 12) TCVN 7675-16:2011 (IEC 60317-16:1990, amendment 1:1997, amendment 2:2009), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyester, cấp chịu nhiệt 155 13) TCVN 7675-17:2011 (IEC 60317-17:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 17: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105 14) TCVN 7675-18:2011 (IEC 60317-18:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 18: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120 15) TCVN 7675-20:2015 (IEC 60317-20:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 20: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 155 16) TCVN 7675-21:2017 (IEC 60317-21:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 21: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane phủ polyamide, có thể hàn, cấp chịu nhiệt 155 17) TCVN 7675-22:2017 (IEC 60317-22:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 22: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester hoặc polyesterimide phủ polyamide, cấp chịu nhiệt 180 18) TCVN 7675-23:2015 (IEC 60317-23:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 23: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimide có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 180 19) TCVN 7675-26:2015 (IEC 60317-26:1990, amendment 1:1997, amendment 2:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 26: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 200 20) TCVN 7675-27:2008 (IEC 60317-27:1998, amendment 1:1999), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 27: Sợi dây đồng hình chữ nhật có bọc giấy 21) TCVN 7675-28:2011 (IEC 60317-28:1990, amendment 1:1997, amendment 2:2007), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 28: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyesterimide, cấp chịu nhiệt 180 22) TCVN 7675-29:2011 (IEC 60317-29:1990, amendment 1:1997, amendment 2:2007), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 29: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyeste hoặc polyesterimide có phủ polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 200 23) TCVN 7675-35:2017 (IEC 60317-35:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 35: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane có thể hàn, có lớp kết dính, cấp chịu nhiệt 155 24) TCVN 7675-36:2017 (IEC 60317-36:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 36: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimide có thể hàn, có lớp kết dính, cấp chịu nhiệt 180 25) TCVN 7675-37:2017 (IEC 60317-37:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 37: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimide có lớp kết dính, cấp chịu nhiệt 180 26) TCVN 7675-38:2017 (IEC 60317-38:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 38: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester hoặc polyesterimide phủ polyamide-imide có lớp kết dính, cấp chịu nhiệt 200 27) TCVN 7675-42:2015 (IEC 60317-42:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 42: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester-amide-imide, cấp chịu nhiệt 200 28) TCVN 7675-46:2015 (IEC 60317-46:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 46: Sợi dây đồng tròn tráng men polyimide thơm, cấp chịu nhiệt 240 29) TCVN 7675-47:2015 (IEC 60317-47:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 47: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyimide thơm, cấp chịu nhiệt 240 30) TCVN 7675-51:2015 (IEC 60317-51:2014), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 51: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 180 31) TCVN 7675-52:2017 (IEC 60317-52:2014), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 52: Sợi dây đồng tròn bọc dải băng polyimide thơm (aramid), chỉ số nhiệt độ 220 32) TCVN 7675-55:2017 (IEC 60317-55:2013), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 55: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane phủ polyamide có thể hàn, cấp chịu nhiệt 180 33) TCVN 7675-57:2015 (IEC 60317-57:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 57: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220 34) TCVN 7675-58:2015 (IEC 60317-58:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 58: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220 35) TCVN 7675-59:2017 (IEC 60317-59:2015), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 59: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 240 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 0-1: YÊU CẦU CHUNG - SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN Specifications for particular types of winding wires - Part 0-1: General requirements - Enamelled round copper wire 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung cho các dây quấn bằng đồng tròn có tráng men, c ó hoặc không c ó lớp kết dính. Dải đường kính danh nghĩa của ruột dẫn được cho trong quy định kỹ thuật liên quan. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu có ghi năm công bố, chỉ áp dụng các bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố, áp dụng bản mới nhất (kể cả các sửa đổi). TCVN 142 (ISO 3), Số ưu tiên - Dãy số ưu tiên TCVN 7917 (IEC 60851) (tất cả các phần), Dây quấn - Phương pháp thử nghiệm IEC 60172, Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled winding wires (Qu y trình thử nghi ệ m để xác định chỉ số nhiệt độ của dây quấn có tráng men) 3 Thuật ngữ, định nghĩa, lưu ý chung và kiểm tra ngoại quan Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa dưới đây. 3.1 Thuật ngữ và định nghĩa 3.1.1 Lớp kết dính (bonding layer) Lớp vật liệu bám trên sợi dây tráng men và có chức năng đặc biệt là kết dính các sợi dây với nhau. 3.1.2 Cấp chịu nhiệt (class) Tính năng về nhiệt của sợi dây thể hiện bằng chỉ số nhiệt độ và nhiệt độ sốc nhiệt 3.1.3 Lớp phủ (coating) Lớp vật liệu bám trên ruột dẫn hoặc sợi dây nhờ biện pháp thích hợp, sau đó được làm khô và/hoặc lưu hóa. 3.1.4 Ruột dẫn (conductor) Kim loại trần sau khi loại bỏ cách điện. 3.1.5 Vết nứt (crack) Chỗ hở trên cách điện làm hở ra ruột dẫn mà quan sát được bằng kính có độ phóng đại quy định. 3.1.6 Lớp phủ kép (dual coating) Lớp cách điện được hình thành từ hai lớp vật liệu khác nhau, lớp phủ này chồng lên lớp phủ kia. 3.1.7 Sợi dây tráng men (enamelled wire) Sợi dây phủ cách điện bằng nhựa lưu hóa. 3.1.8 Mức phủ (grade) Dải chiều dày cách điện của sợi dây. 3.1.9 Cách điện (insulation) Lớp phủ hoặc lớp bọc trên ruột dẫn có chức năng đặc biệt về khả năng chịu điện áp. 3.1.10 Kích thước danh nghĩa của ruột dẫn (nomial conductor dimension) Sự ấn định cỡ ruột dẫn theo bộ TCVN 7675 (IEC 60317). 3.1.11 Thị lực b ì nh thường (normal v ision) Thị lực 20/20, có kính điều chỉnh thị lực, nếu cần. 3.1.12 Lớp phủ đơn (sole coating) Lớp cách điện được hình thành từ một vật liệu. 3.1.13 Dây quấn (winding wire) Sợi dây dùng để quấn thành cuộn dây tạo ra từ trường. 3.1.14 Sợi dây (wire) Ruột dẫn có phủ hoặc bọc cách điện. 3.2 Lưu ý chung 3.2.1 Phương pháp thử nghiệm Tất cả các phương pháp thử nghiệm cần sử dụng đối với tiêu chuẩn này được nêu trong bộ TCVN 7917 (IEC 60851). Việc đánh số điều trong tiêu chuẩn này giống với đánh số thử nghiệm tương ứng của bộ TCVN 7917 (IEC 60851). Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các phương pháp thử nghiệm của bộ TCVN 7917 (IEC 60851) và tiêu chuẩn này, thì áp dụng tiêu chuẩn này. Trong trường hợp không nêu dải đường kính ruột dẫn danh nghĩa cụ thể để thử nghiệm, thì thử nghiệm áp dụng cho tất cả các đường kính ruột dẫn danh nghĩa được đề cập trong quy định kỹ thuật liên quan. Nếu không có quy định khác, tất cả các thử nghiệm phải được thực hiện ở nhiệt độ từ 15 °C đến 35 °C và độ ẩm tương đối từ 45 % đến 75 %. Trước khi thực hiện các phép đo, mẫu thử nghiệm phải được đặt trong các điều kiện khí quyển này một thời gian đủ để đạt đến ổn định. Sợi dây cần thử nghiệm phải được lấy ra từ bao gói sao cho sợi dây không phải chịu lực kéo căng hoặc lực uốn gập không cần thiết. Trước mỗi thử nghiệm, cần loại bỏ đủ lượng dây để đảm bảo rằng các mẫu thử nghiệm không có sợi dây bị hư hại. 3.2.2 Dây quấn Xem quy định kỹ thuật liên quan. Ngoài ra, khi viện dẫn đến các dây quấn theo một tiêu chuẩn của bộ TCVN 7675 (IEC 60317) thì trong bản mô tả phải nêu các thông tin sau đây: - số hiệu TCVN và/hoặc IEC; - đường kính danh nghĩa của ruột dẫn, tính bằng milimét; - mức phủ. Ví dụ: TCVN 7675-1 (IEC 60317-1) - 0,500 Mức phủ 2 hoặc IEC 60317-1 - 0,500 Mức phủ 2. 3.3 Kiểm tra ngoại quan Khi sợi dây được quấn trên lô quấn nguyên bản, lớp phủ màng về cơ bản phải nhẵn và liên tục, không có vết xước, nốt phồng rộp hoặc vật liệu lạ khi được kiểm tra bằng mắt thường. Nếu có thỏa thuận giữa người sử dụng và nhà cung cấp, phải sử dụng kính phóng đại 6x đến 10x để kiểm tra các sợi dây có đường kính danh nghĩa nhỏ hơn 0,1 mm. 4 Kích thước 4.1 Đường kính ruột dẫn Dãy ưu tiên của đường kính danh nghĩa của ruột dẫn phải tương ứng với dãy R20 của TCVN 142 (ISO 3). Giá trị thực và dung sai đường kính được cho trong Bảng 1 và Bảng 2. Dãy đường kính trung gian mà từ đó, khi có yêu cầu vì lý do kỹ thuật, người sử dụng có thể chọn đường kính danh nghĩa trung gian của ruột dẫn, phải tương ứng với dãy R40 của TCVN 142 (ISO 3). Giá trị thực và dung sai của chúng được cho trong Phụ lục A. Sai lệch giữa đường kính ruột dẫn so với đường kính danh nghĩa không được vượt quá giới hạn cho trong Bảng 1 hoặc Bảng 2. Bảng 1 - Kích thước của sợi dây tráng men (R20) - Đường kính danh nghĩa ưu tiên của ruột dẫn Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn mm Dung sai của ruột dẫn ± mm Mức tăng tối thiểu do có cách điện mm Đường kính toàn bộ lớn nhất mm Mức phủ 1 Mức phủ 2 Mức phủ 3 Mức phủ 1 Mức phủ 2 Mức phủ 3 0,018 0,002 0,004 0,006 0,022 0,024 0,026 0,020 0,002 0,004 0,007 0,024 0,027 0,030 0,022 0,002 0,005 0,008 0,027 0,030 0,033 0,025 0,003 0,005 0,008 0,031 0,034 0 , 037 0,028 0,003 0,006 0,009 0,034 0,038 0,042 0,032 0,003 0,007 0,010 0,039 0,043 0,047 0,036 0,004 0,008 0 , 011 0,044 0,049 0,053 0,040 0,004 0,008 0,012 0,049 0,054 0,058 0,045 0,005 0,009 0,013 0,055 0,061 0,066 0,050 0,005 0,010 0,014 0,060 0,066 0,072 0,056 0,006 0,011 0,015 0,067 0,074 0,081 0 , 063 0,006 0,012 0,017 0,076 0,083 0,090 0,071 0,003 0,007 0,012 0,018 0,084 0,091 0,098 0,080 0 , 003 0,007 0,014 0,020 0,094 0,101 0,108 0,090 0,003 0,008 0,015 0,022 0,105 0,113 0,120 0,100 0,003 0,008 0,016 0,023 0,117 0,125 0,132 0,112 0,003 0,009 0,017 0,026 0,130 0,139 0,147 0,125 0,003 0,010 0,019 0,028 0,144 0 154 0,163 0,140 0,003 0,011 0,021 0,030 0,160 0,171 0,181 0,160 0,003 0,012 0,023 0,033 0,182 0,194 0,205 0,180 0,003 0,013 0,025 0,036 0,204 0,217 0,229 0,200 0,003 0,014 0,027 0,039 0,226 0,239 0,252 0 , 224 0,003 0,015 0,029 0,043 0,252 0,266 0,280 0,250 0,004 0,017 0,032 0,048 0,281 0,297 0,312 0,280 0,004 0,018 0,033 0,050 0,312 0 , 329 0,345 0,315 0,004 0,019 0,035 0,053 0,349 0,367 0,384 0,355 0,004 0,020 0,038 0,057 0,392 0,411 0,428 0,400 0,005 0,021 0,040 0,060 0,439 0,459 0,478 0,450 0,005 0,022 0,042 0,064 0,491 0,513 0,533 0,500 0,005 0,024 0,045 0,067 0,544 0,566 0,587 0,560 0,006 0,025 0,047 0,071 0,606 0,630 0,653 0,630 0,006 0,027 0,050 0,075 0,679 0,704 0,728 0,710 0,007 0,028 0,053 0,080 0,762 0,789 0,814 0,800 0,008 0,030 0,056 0,085 0,855 0,884 0,911 0,900 0,009 0,032 0,060 0,090 0,959 0,989 1,018 1,000 0,010 0,034 0,063 0,095 1,062 1,094 1,124 1,120 0,011 0,034 0 , 065 0,098 1,184 1,217 1,248 1,250 0,013 0,035 0,067 0,100 1,316 1,349 1,381 1,400 0,014 0,036 0,069 0,103 1,468 1,502 1,535 1,600 0,016 0,038 0,071 0,107 1,670 1,706 1,740 1,800 0,018 0,039 0,073 0,110 1,872 1,909 1,944 2,000 0,020 0,040 0,075 0,113 2 074 2,112 2 , 148 2,240 0,022 0,041 0,077 0,116 2,316 2,355 2,392 2,500 0,025 0,042 0,079 0,119 2,578 2,618 2,656 2,800 0,028 0,043 0,081 0,123 2,880 2,922 2,961 3,150 0,032 0,045 0,084 0,127 3,233 3,276 3,316 3,550 0,036 0,046 0 , 086 0,130 3,635 3,679 3,721 4,000 0,040 0,047 0,089 0,134 4,088 4,133 4,176 4,500 0,045 0,049 0,092 0,138 4,591 4,637 4,681 5,000 0,050 0,050 0,094 0,142 5,093 5,141 5,186 CHÚ THÍCH: Đường kính toàn bộ nhỏ nhất đến và bằng 0,060 mm được tính từ giá trị điện trở lớn nhất ứng với từng đường kính tương ứng ở Bảng 3 và cộng với mức tăng tối thiểu do có cách điện. Bảng 2 - Kích thước sợi dây có tráng men có lớp kết dính (R20) - Đường kính danh nghĩa ưu tiên của ruột dẫn Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn Dung sai của ruột dẫn Mức tăng tối thiểu do có lớp phủ mm Mức tăng tối thiểu do có lớp kết dính Đường kính toàn bộ lớn nhất mm mm ± mm Mức phủ 1B Mức phủ 2B mm Mức phủ 1B Mức phủ 2B 0,020 0,002 0,004 0,002 0,026 0,029 0 , 022 0,002 0,005 0 , 002 0,030 0,033 0,025 0,003 0,005 0,002 0,034 0,037 0,028 0,003 0,006 0,003 0,038 0,042 0,032 0,003 0,007 0,003 0,044 0 , 048 0,036 0,004 0,008 0,003 0,050 0,055 0,040 0,004 0,008 0,003 0,055 0,060 0,045 0,005 0,009 0,003 0,062 0,068 0,050 0,005 0,010 0 , 003 0,068 0,074 0 , 056 0,006 0,011 0 , 003 0,075 0,082 0,063 0,006 0,012 0,005 0,085 0,092 0,071 0,003 0,007 0,012 0,005 0,094 0,101 0,080 0,003 0,007 0,014 0,005 0,105 0,112 0,090 0,003 0,008 0,015 0,005 0,117 0,125 0,100 0,003 0,008 0,016 0,005 0,129 0,137 0,112 0,003 0,009 0,017 0,008 0,143 0,152 0,125 0,003 0,010 0,019 0,009 0,158 0,168 0,140 0,003 0,011 0,021 0,010 0,175 0,186 0,160 0,003 0,012 0,023 0,010 0,197 0,209 0,180 0,003 0,013 0,025 0,010 0,220 0,233 0,200 0,003 0,014 0,027 0,011 0,243 0,256 0,224 0,003 0,015 0,029 0,012 0,270 0,284 0,250 0,004 0,017 0,032 0,013 0,300 0,316 0,280 0,004 0,018 0,033 0,013 0,331 0,348 0,315 0,004 0 , 019 0,035 0,014 0,369 0,387 0,355 0,004 0,020 0,038 0,015 0,413 0,432 0,400 0,005 0,021 0,040 0 , 016 0,461 0,481 0,450 0,005 0,022 0,042 0,016 0,514 0 , 536 0,500 0,005 0,024 0,045 0,017 0,568 0,590 0,560 0,006 0,025 0,047 0,017 0,630 0,654 0,630 0,006 0,027 0,050 0,018 0,704 0,729 0 , 710 0,007 0 , 028 0 , 053 0,019 0,788 0,815 0,800 0,008 0,030 0,056 0,020 0 , 882 0,911 0,900 0,009 0,032 0 , 060 0,020 0,987 1,017 1,000 0,010 0,034 0,063 0,021 1,091 1,123 1,120 0,011 0,034 0,065 0,022 1,214 1,247 1,250 0,013 0,035 0,067 0,022 1,346 1,379 1,400 0,014 0,036 0,069 0,023 1,499 1,533 1,600 0,016 0 , 038 0,071 0 , 023 1,702 1,738 1,800 0,018 0,039 0,073 0 , 024 1,905 1,942 2,000 0,020 0,040 0,075 0,025 2,108 2,146 CHÚ THÍCH: Đường kính toàn bộ nhỏ nhất đến và bằng 0,060 mm được tính từ giá trị điện trở lớn nhất ứng với từng đường kính ở Bảng 3, cộng với mức tăng tối thiểu do có cách điện và cộng với mức tăng tối thiểu do có lớp kết dính. 4.2 Độ không tròn của ruột dẫn (ruột dẫn có đường kính danh nghĩa lớn hơn 0,063 mm) Sự chênh lệch giữa đường kính lớn nhất và đường kính nhỏ nhất đo tại điểm bất kỳ không được lớn hơn giá trị nêu trong cột 2 của Bảng 1 hoặc cột 2 của Bảng 2. 4.3 Mức tăng tối thiểu theo đường kính do có cách điện và có lớp kết dính (ruột dẫn có đường kính danh nghĩa lớn hơn 0,063 mm) 4.3.1 Dây tráng men không có lớp kết dính Mức tăng tối thiểu theo đường kính do có cách điện không được nhỏ hơn các giá trị cho trong Bảng 1. 4.3.2 Dây tráng men có lớp kết dính Mức tăng tối thiểu theo đường kính do có cách điện và có lớp kết dính không được nhỏ hơn các giá trị cho trong Bảng 2. 4.3.3 Đường kính trung gian danh nghĩa của ruột dẫn Đối với đường kính trung gian danh nghĩa của ruột dẫn, sử dụng mức tăng tối thiểu tương ứng với đường kính danh nghĩa lớn hơn liền kề trong Bảng 1 hoặc Bảng 2. 4.4 Đường kính toàn bộ lớn nhất 4.4.1 Dây tráng men không có lớp kết dính Đường kính toàn bộ lớn nhất không được vượt quá các giá trị cho trong Bảng 1. 4.4.2 Dây tráng men có lớp kết dính Đường kính toàn bộ lớn nhất không được vượt quá các giá trị cho trong Bảng 2. 5 Điện trở Đối với ruột dẫn có đường kính danh nghĩa đến và bằng 0,280 mm, điện trở ở 20 °C phải nằm trong các giới hạn cho trong Bảng 3. Nếu có thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp thì phép đo điện trở có thể thực hiện đối với ruột dẫn có đường kính lớn hơn 0,280 mm. Trong trường hợp có thỏa thuận như vậy thì điện trở ở 20 °C phải nằm trong các giới hạn cho trong Phụ lục C. Bảng 3 - Điện tr ở Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn mm Điện tr ở Ω/m Nh ỏ nh ấ t Danh nghĩa Lớn nhất 0,018 60,46 67,18 73,89 0,020 48,97 54,41 59,85 0,022 40,47 44,97 49,47 0,025 31,34 34,82 38,31 0,028 24,99 27,76 30,54 0,032 19,13 21,25 23,38 0,036 15,282 16,79 18,305 0,040 12,379 13,60 14,827 0,045 9,781 10,75 11,715 0,050 7,922 8,706 9,489 0 , 056 6,316 6,940 7,565 0,063 4,990 5,484 5,977 0,071 3,929 4,318 4,706 0,080 3,133 3,401 3,703 0,090 2,495 2,687 2,900 0,100 2,034 2,176 2,333 0,112 1,632 1,735 1,848 0,125 1,317 1,393 1,475 0,140 1,055 1,110 1,170 0,160 0,8122 0,8502 0,8906 0,180 0,6444 0,6718 0,7007 0,200 0,5237 0,5441 0,5657 0,224 0,4188 0,4338 0,4495 0,250 0,3345 0,3482 0,3628 0,280 0,2676 0,2776 0,2882 CHÚ THÍCH 1: Các giá trị đường kính danh nghĩa của ruột dẫn đến và bằng 0,071 mm được tính theo B.1 của Phụ lục B. CHÚ THÍCH 2: Các giá trị đường kính danh nghĩa của ruột dẫn lớn hơn 0,071 mm được tính theo B.2 của Phụ lục B. CHÚ THÍCH 3: Giá trị điện trở danh nghĩa chỉ để tham khảo và được tính theo Phụ lục C. 6 Độ dãn dài Độ dãn dài tại thời điểm đứt không được nhỏ hơn các giá trị cho trong Bảng 4. Bảng 4 - Độ dãn dài Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn Độ dãn dài tối thiểu Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn Độ dãn dài tối thiểu Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn Độ dãn dài tối thiểu mm % mm % mm % 0,018 5 0,180 23 1,800 34 0,020 6 0,200 24 2,000 34 0 , 022 6 0,224 24 2,240 35 0,025 7 0,250 25 2,500 35 0,028 7 0,280 26 2,800 36 0,032 8 0,315 26 3,150 36 0,036 8 0,355 27 3,550 36 0,040 10 0,400 27 4,000 37 0,045 12 0,450 28 4,500 37 0 , 050 14 0,500 28 5,000 38 0,056 15 0,560 29 0,063 16 0,630 29 0,071 17 0,710 30 0,080 17 0 , 800 30 0,090 18 0,900 31 0,100 19 1,000 32 0,112 20 1,120 32 0,125 20 1,250 33 0,140 21 1,400 33 0,160 22 1,600 33 Đối với các ruột dẫn có đường kính danh nghĩa trung gian, giá trị độ dãn dài được lấy theo đường kính danh nghĩa của ruột dẫn lớn hơn liền kề. 7 Độ đàn hồi 7.1 Ruột dẫn có đường kính danh nghĩa từ 0,080 mm đến và bằng 1,600 mm Độ đàn hồi của sợi dây không được vượt quá độ đàn hồi lớn nhất cho trong Bảng 5 khi được thử nghiệm trên trục quấn yêu cầu có sử dụng lực kéo căng quy định. 7.2 Ruột dẫn có đường kính danh nghĩa lớn hơn 1,600 mm Sợi dây phải có độ đàn hồi không vượt quá độ đàn hồi lớn nhất là 5°. B ả ng 5 - Độ đàn hồi Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn mm Đường kính trục quấn mm Lực kéo N Độ đàn hồi lớn nhất độ Mức phủ 1 Mức phủ 2 và mức phủ 1B Mức phủ 3 và mức phủ 2B 0,080 70 80 100 0,090 5 0,25 67 77 94 0,100 64 73 90 0,112 64 73 88 0,125 7 0,50 62 70 84 0,140 59 67 79 0,160 59 67 78 0,180 10 1,0 57 65 75 0,200 54 62 72 0,224 51 59 68 0,250 12,5 2,0 49 56 65 0,280 47 53 61 0,315 50 55 62 0,355 19 4,0 48 53 59 0,400 45 50 55 0,450 44 48 53 0,500 25 8,0 43 47 51 0,560 41 44 48 0,630 46 50 53 0,710 37,5 12,0 44 47 50 0,800 41 43 46 0,900 45 48 51 1,000 42 45 47 1,120 39 41 43 1,250 50 15,0 35 37 39 1,400 32 34 36 1,600 28 30 32 Đối với các ruột dẫn có đường kính danh nghĩa trung gian, giá trị độ đàn hồi được lấy theo đường kính danh nghĩa của ruột dẫn lớn hơn liền kề. 8 Độ mềm dẻo và độ bám dính 8.1 Thử nghiệm quấn dây bằng trục quấn (đường kính danh nghĩa của ruột dẫn đến và bằng 1,600 mm) Lớp phủ không được có vết nứt sau khi sợi dây bị dãn dài như quy định trong Bảng 6 và được quấn trên trục quấn thích hợp. Bảng 6 - Quấn dây bằng trục quấn Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn Độ dãn dài trước khi quấn trên trục quấn % Đường kính trục quấn mm mm Lớn hơn Đến và bằng - 0,050 20 a 0,150 0,050 0,063 15 a 0,150 0,063 0,080 10 0,150 0,080 0,112 5 0,150 0,112 0,140 0 0,150 0,140 1,600 0 d b a Hoặc đến điểm đứt của đồng, chọn giá trị nào nhỏ hơn. b d = đường kính danh nghĩa của sợi dây. 8.2 Thử nghiệm kéo dãn (ruột dẫn có đường kính danh nghĩa lớn hơn 1,600 mm) Lớp phủ không được có vết nứt sau khi sợi dây bị dãn dài 32 %. 8.3 Thử nghiệm kéo giật (ruột dẫn có đường kính danh nghĩa đến và bằng 1,000 mm) Lớp phủ không được có vết nứt hoặc mất bám dính. 8.4 Thử nghiệm bong tróc (ruột dẫn có đường kính danh nghĩa lớn hơn 1,000 mm) Lớp phủ không được mất bám dính sau khi mẫu thử chịu số vòng quấn R tương ứng với đường kính danh nghĩa d dn của ruột dẫn: R được làm tròn về số nguyên nhỏ hơn liền kề Hằng số K sử dụng cho phép tính này được cho trong quy định kỹ thuật liên quan. 9 Sốc nhiệt 9.1 Ruột dẫn có đường kính danh nghĩa đến và bằng 1,600 mm Lớp phủ không được có vết nứt. Đường kính trục quấn phải theo quy định trong Bảng 7. Nhiệt độ sốc nhiệt tối thiểu được cho trong quy định kỹ thuật liên quan. B ả ng 7 - S ốc nhiệt Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn Đường kính trục quấn mm mm 0,160 0,250 0,180 0,280 0,200 0,315 0,224 0,355 0,250 0,400 0,280 0,630 0,315 0,710 0,355 0,800 0,400 0,900 0,450 1,000 0,500 1,120 0,560 1,250 0,630 1,400 0,710 1,600 0,800 1,800 0,900 2,000 1,000 2,240 1,120 3,550 1,250 4,000 1,400 4,500 1,600 5,000 Đối với ruột dẫn có đường kính danh nghĩa đến và bằng 0,140 mm, phải áp dụng Bảng 6. Đối với ruột dẫn có đường kính danh nghĩa trung gian, đường kính trục quấn phải lấy theo đường kính danh nghĩa của ruột dẫn nhỏ hơn liền kề. 9.2 Ruột dẫn có đường kính danh nghĩa lớn hơn 1,600 mm Lớp phủ không được có vết nứt sau khi bị dãn dài 25 %. Nhiệt độ sốc nhiệt tối thiểu được cho trong quy định kỹ thuật liên quan. 10 Mềm dính Các yêu cầu về mềm dính áp dụng quy định kỹ thuật liên quan. 11 Khả năng chịu mài mòn Các yêu cầu về chịu mài mòn áp dụng quy định kỹ thuật liên quan. 12 Khả năng chịu dung môi Sau khi ngâm trong dung môi tiêu chuẩn, lớp phủ không được bong ra khi thử bằng bút chì có độ cứng "H". 13 Điện áp đánh thủng 13.1 Quy định chung Sợi dây phải đáp ứng được các yêu cầu cho trong 13.2, 13.3 và 13.4 tương ứng khi được thử nghiệm ở nhiệt độ phòng và ở nhiệt độ tăng cao nếu người mua có yêu cầu. Nhiệt độ tăng cao được cho trong quy định kỹ thuật liên quan. 13.2 Ruột dẫn có đường kính danh nghĩa đến và bằng 0,100 mm Phải có ít nhất bốn trong số năm mẫu được thử nghiệm không bị đánh thủng ở điện áp nhỏ hơn hoặc bằng điện áp cho trong Bảng 8 đối với ruột dẫn có đường kính danh nghĩa ưu tiên tương ứng với dãy R20 và trong Bảng 9 đối với ruột dẫn có đường kính trung gian tương ứng với dãy R40. Đối với các ruột dẫn có đường kính danh nghĩa trung gian, áp dụng các giá trị cho ruột dẫn có đường kính danh nghĩa lớn hơn liền kề. Bảng 8 - Điện áp đánh thủng - Đường kính danh nghĩa ưu tiên của ruột dẫn (R20) (từ 0,018 mm đến và bằng 0,100 mm) Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn mm Điện áp đánh thủng tối thiểu (giá trị hiệu dụng) ở nhiệt độ phòng, V Mức phủ 1 và mức phủ 1B Mức phủ 2 và mức phủ 2B Mức phủ 3 0,018 110 225 350 0,020 120 250 410 0,022 130 275 470 0,025 150 300 470 0,028 170 325 530 0,032 190 375 590 0,036 225 425 650 0,040 250 475 710 0,045 275 550 710 0,050 300 600 830 0,056 325 650 890 0,063 375 700 1 020 0,071 425 700 1 100 0,080 425 850 1 200 0,090 500 900 1 300 0,100 500 950 1 400 Bảng 9 - Điện áp đánh thủng - Đường kính danh nghĩa trung gian của ruột dẫn (R40) (từ 0,019 mm đến và bằng 0,095 mm) Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn mm Điện áp đánh thủng tối thiểu (giá trị hiệu dụng) ở nhiệt độ phòng, V Mức phủ 1 và mức phủ 1B Mức phủ 2 và mức phủ 2B Mức phủ 3 0,019 115 240 380 0,021 125 265 440 0,024 145 290 470 0,027 165 315 510 0,030 180 350 560 0,034 210 400 620 0,038 240 450 680 0,043 265 520 710 0,048 290 580 780 0,053 315 625 860 0,060 355 680 960 0,067 400 700 1 060 0,075 425 765 1 140 0,085 465 875 1 250 0,095 500 925 1 350 CHÚ THÍCH: Các giá trị được suy ra từ nội suy tuyến tính của các giá trị trong Bảng 8. 13.3 Ruột dẫn có đường kính danh nghĩa lớn hơn 0,100 mm đến và bằng 2,500 mm Phải có ít nhất bốn trong số năm mẫu được thử nghiệm không bị đánh thủng ở điện áp nhỏ hơn hoặc bằng điện áp cho trong Bảng 10 đối với đường kính ruột dẫn danh nghĩa ưu tiên tương ứng với dãy R 20 và Bảng 11 đối với đường kính ruột dẫn danh nghĩa trung gian tương ứng với dãy R 40. Đối với đường kính ruột dẫn danh nghĩa trung gian khác, áp dụng giá trị của đường kính ruột dẫn lớn hơn liền kề. Bảng 10 - Điện áp đánh thủng - Đường kính danh nghĩa ưu tiên của ruột dẫn (R20) (0,112 mm đến và bằng 2,500 mm) Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn mm Điện áp đánh thủng tối thiểu (giá trị hiệu dụng), V Mức phủ 1 và mức phủ 1B Mức phủ 2 và mức phủ 2B Mức ph ủ 3 Nhiệt độ phòng Nhiệt độ tăng cao Nhiệt độ phòng Nhiệt độ tăng cao Nhiệt độ phòng Nhiệt độ tăng cao 0,112 1 300 1 000 2 700 2 000 3 900 2 900 0,125 1 500 1 100 2 800 2 100 4 100 3 100 0,140 1 600 1 200 3 000 2 300 4 200 3 200 0,160 1 700 1 300 3 200 2 400 4 400 3 300 0,180 1 700 1 300 3 300 2 500 4 700 3 500 0,200 1 800 1 400 3 500 2 600 5 100 3 800 0,224 1 900 1 400 3 700 2 800 5 200 3 900 0,250 2 100 1 600 3 900 2 900 5 500 4 100 0,280 2 200 1 700 4 000 3 000 5 800 4 400 0,315 2 200 1 700 4 100 3 100 6 100 4 600 0,355 2 300 1 700 4 300 3 200 6 400 4 800 0,400 2 300 1 700 4 400 3 300 6 600 5 000 0,450 2 300 1 700 4 400 3 300 6 800 5 100 0,500 2 400 1 800 4 600 3 500 7 000 5 300 0,560 2 500 1 900 4 600 3 500 7 100 5 300 0,630 2 600 2 000 4 800 3 600 7 100 5 300 0,710 2 600 2 000 4 800 3 600 7 200 5 400 0,800 2 600 2 000 4 900 3 700 7 400 5 600 0,900 2 700 2 000 5 000 3 800 7 600 5 700 1,000 đến và bằng 2,500 2 700 2 000 5 000 3 800 7 600 5 700 Bảng 11 - Điện áp đánh thủng - Đường kính danh nghĩa trung gian của ruột dẫn (R40) (0,106 mm đến và bằng 0,950 mm) Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn mm Điện áp đánh thủng tối thiểu (giá trị hiệu dụng), V Mức phủ 1 và mức phủ 1B Mức phủ 2 và mức phủ 2B Mức phủ 3 Nhiệt độ phòng Nhiệt độ tăng cao Nhiệt độ phòng Nhi ệ t độ tăng cao Nhiệt độ phòng Nhi ệ t độ tăng cao 0,106 1 200 950 2 650 1 950 3 800 2 800 0,118 1 400 1 050 2 750 2 050 4 000 3 000 0,132 1 550 1 150 2 900 2 200 4 150 3 150 0,150 1 650 1 250 3 100 2 350 4 300 3 250 0,170 1 700 1 300 3 250 2 450 4 550 3 400 0,190 1 750 1 350 3 400 2 550 4 900 3 650 0,212 1 850 1 400 3 600 2 700 5 150 3 850 0,236 2 000 1 500 3 800 2 850 5 350 4 000 0,265 2 150 1 650 3 950 2 950 5 650 4 250 0,300 2 200 1 700 4 050 3 050 5 950 4 500 0,335 2 250 1 700 4 200 3 150 6 250 4 700 0,375 2 300 1 700 4 350 3 250 6 500 4 900 0,425 2 300 1 700 4 400 3 300 6 700 5 050 0,475 2 350 1 750 4 500 3 400 6 900 5 200 0,530 2 450 1 850 4 600 3 500 7 050 5 300 0,600 2 550 1 950 4 700 3 550 7 100 5 300 0,670 2 600 2 000 4 800 3 600 7 150 5 350 0,750 2 600 2 000 4 850 3 650 7 300 5 500 0,850 2 650 2 000 4 950 3 750 7 500 5 650 0,950 2 700 2 000 5 000 3 800 7 600 5 700 CHÚ THÍCH: Các giá trị được suy ra từ nội suy tuyến tính của các giá trị trong Bảng 10. 13.4 Ruột dẫn có đường kính danh nghĩa lớn hơn 2,500 mm Phải có ít nhất bốn trong số năm mẫu được thử nghiệm không bị đánh thủng ở điện áp nhỏ hơn hoặc bằng điện áp cho trong Bảng 12. Bảng 12 - Điện áp đánh thủng - Ruột dẫn có đường kính danh nghĩa lớn hơn 2,500 mm Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn mm Điện áp đánh thủng tối thiểu (giá trị hiệu dụng) V Mức phủ 1 và mức phủ 1B Mức phủ 2 và mức phủ 2B Mức phủ 3 Nhiệt độ phòng Nhiệt độ tăng cao Nhiệt độ phòng Nhiệt độ tăng cao Nhiệt độ phòng Nhiệt độ tăng cao > 2,500 1 300 1 000 2 500 1 900 3 800 2 900 14 Tính liên tục của cách điện (ruột dẫn có đường kính danh nghĩa đến và bằng 1,600 mm) Số lượng khuyết tật trên mỗi 30 m của sợi dây không được vượt quá giá trị cho trong Bảng 13. Bảng 13 - Tính liên tục của cách điện Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn mm Số lượng khuyết tật lớn nhất trên mỗi đoạn 30 m Lớn hơn Đến và bằng Mức phủ 1 và mức phủ 1B Mức phủ 2 và mức phủ 2B Mức phủ 3 - 0,050 40 10 - 0,050 0,080 40 5 3 0,080 0,125 30 5 3 0,125 1,600 10 5 3 15 Chỉ số nhiệt độ Thử nghiệm phải được thực hiện theo IEC 60172. Chỉ số nhiệt độ không được nhỏ hơn chỉ số nhiệt độ cho trong quy định kỹ thuật liên quan và thời gian đến khi hỏng ở nhiệt độ thử nghiệm thấp nhất không nhỏ hơn 5 000 h. 16 Khả năng chịu chất làm lạnh Các yêu cầu về khả năng chịu chất làm lạnh áp dụng quy định kỹ thuật liên quan. 17 Khả năng hàn Các yêu cầu về khả năng hàn áp dụng quy định kỹ thuật liên quan. 18 Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi Các yêu cầu về kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi, áp dụng quy định kỹ thuật liên quan. 19 Hệ số tổn thất điện môi Các yêu cầu về hệ số tổn thất điện môi áp dụng quy định kỹ thuật liên quan. 20 Khả năng chịu dầu máy biến áp Các yêu cầu về khả năng chịu dầu máy biến áp áp dụng quy định kỹ thuật liên quan. 21 Tổn hao khối lượng Các yêu cầu về tổn hao khối lượng áp dụng quy định kỹ thuật liên quan. 23 Thử nghiệm lỗ châm kim Theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp, có thể thực hiện thử nghiệm lỗ châm kim. Trong trường hợp có thỏa thuận này, số lượng lỗ châm kim xuất hiện phải nằm trong các giới hạn nêu trong Bảng 14. Bảng 14 - Số lượng lớn nhất lỗ châm kim Mức phủ men Tiêu chuẩn Polyuretan Mức phủ 1 5 8 Mức phủ 2 3 5 Mức phủ 3 2 3 CHÚ THÍCH: Sợi dây tráng men polyuretan bao gồm các loại được đề cập trong TCVN 7675-2 (IEC 60317-2), TCVN 7675-4 (IEC 60317-4), IEC 60317-19, TCVN 7675-20 (IEC 60317-20), TCVN 7675-21 (IEC 60317-21), TCVN 7675-23 (IEC 60317-23), TCVN 7675-35 (IEC 60317-35), TCVN 7675-51 (IEC 60317-51) và TCVN 7675-55 (IEC 60317-55). 30 Bao gói Các loại bao gói có thể có ảnh hưởng nhất định đến thuộc tính của sợi dây, ví dụ như độ đàn hồi. Vì vậy các loại bao gói, ví dụ như loại lô quấn, phải theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp. Sợi dây phải được quấn sát nhau và dải đều trên lô quấn hoặc đặt trong thùng chứa. Mỗi lô quấn hoặc mỗi thùng chứa không được có nhiều hơn một đoạn dây, trừ khi có thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp. Nội dung tấm nhãn khi có nhiều hơn một đoạn dây và/hoặc cách nhận biết các đoạn riêng rẽ trong bao gói, phải có thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp. Trong trường hợp sợi dây được cung cấp theo cuộn, phải có thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp về kích thước và khối lượng lớn nhất của các cuộn này. Mọi phương pháp bảo vệ bổ sung cho các cuộn dây cũng phải có thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp. Tấm nhãn phải được gắn trên từng bao gói theo thỏa thuận giữa người sử dụng và nhà cung cấp và phải có các thông tin dưới đây: a) tên của nhà chế tạo và/hoặc thương hiệu; b) loại sợi dây và loại cách điện, ví dụ tên thương mại và/hoặc số hiệu tiêu chuẩn tương ứng; c) khối lượng tịnh của sợi dây; d) (các) đường kính danh nghĩa của sợi dây và mức phủ; e) ngày, tháng, năm sản xuất. Phụ lục A (tham khảo) Kích thước dùng cho ruột dẫn có đường kính danh nghĩa trung gian (R40) Phụ lục này đưa ra các đường kính danh nghĩa trung gian của ruột dẫn mà từ đó người sử dụng có thể chọn các cỡ trung gian vì lý do kỹ thuật. Bảng A.1 thể hiện các kích thước của sợi dây tráng men (R40) không có lớp kết dính. Bảng A.2 thể hiện kích thước của sợi dây tráng men (R40) có lớp kết dính. Bảng A1 - Kích thước của sợi dây có tráng men (R40) - Ruột dẫn có đường kính danh nghĩa trung gian Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn mm Dung sai của ruột dẫn ± mm Mức tăng tối thiểu do có cách điện mm Đường kính toàn bộ lớn nhất mm Mức phủ 1 Mức ph ủ 2 Mức phủ 3 Mức phủ 1 Mức ph ủ 2 Mức phủ 3 0,019 0,002 0,004 0,007 0,023 0,026 0,028 0,021 0,002 0,004 0,007 0,026 0,028 0,031 0,024 0,002 0,005 0,008 0,029 0,032 0,035 0,027 0,003 0,005 0,009 0,033 0,036 0,040 0,030 0,003 0,006 0,009 0,037 0,041 0,044 0,034 0,003 0,006 0,010 0,041 0,046 0,050 0,038 0,004 0,008 0,011 0,046 0,051 0,055 0,043 0,004 0,009 0,012 0,052 0,058 0,063 0,048 0,005 0,010 0,014 0,059 0,064 0,069 0,053 0,005 0,010 0,015 0,064 0,070 0,076 0,060 0,006 0,011 0,016 0,072 0,079 0,085 0,067 0,003 0,007 0,012 0,018 0,080 0,088 0,095 0,075 0,003 0,007 0,013 0,020 0,089 0,095 0,102 0,085 0,003 0,008 0,014 0,021 0,100 0,107 0,114 0,095 0,003 0,008 0,016 0,023 0,111 0,119 0,126 0,106 0,003 0,009 0,017 0,026 0,123 0,132 0,140 0,118 0,003 0,010 0,019 0,028 0,136 0,145 0,154 0,132 0,003 0,011 0,021 0,030 0,152 0,162 0,171 0,150 0,003 0,012 0,023 0,033 0,171 0,182 0,193 0,170 0,003 0,013 0,025 0,036 0,194 0,205 0,217 0,190 0,003 0,014 0,027 0,039 0,216 0,228 0,240 0,212 0,003 0,015 0,029 0,043 0,240 0,254 0,268 0,236 0,004 0,017 0,032 0,048 0,267 0,283 0,298 0,265 0,004 0,018 0,033 0,050 0,297 0,314 0,330 0,300 0,004 0,019 0,035 0,053 0,334 0,352 0,360 0,335 0,004 0,020 0,038 0,057 0,372 0,391 0,408 0,375 0,005 0,021 0,040 0,060 0,414 0,434 0,453 0,425 0,005 0,022 0,042 0,064 0,466 0,488 0,508 0,475 0,005 0,024 0,045 0,067 0,519 0,541 0,562 0,530 0,006 0,025 0,047 0,071 0,576 0,600 0,623 0,600 0,006 0,027 0,050 0,075 0,649 0,674 0,698 0,670 0,007 0,028 0,053 0,080 0,722 0,749 0,774 0,750 0,008 0,030 0,056 0,085 0,805 0,834 0,861 0,850 0,009 0,032 0,060 0,090 0,909 0,939 0,968 0,950 0,010 0,034 0,063 0,095 1,012 1,044 1,074 1,060 0,011 0,034 0,065 0,098 1,124 1,157 1,188 1,180 0,012 0,035 0,067 0,100 1,246 1,279 1,311 1,320 0,013 0,036 0,069 0,103 1,388 1,422 1,455 1,500 0,015 0,038 0,071 0,107 1,570 1,606 1,640 1,700 0,017 0,039 0,073 0,110 1,772 1,809 1,844 1,900 0,019 0,040 0,075 0,113 1,974 2,012 2,048 2,120 0,021 0,041 0,077 0,116 2,196 2,235 2,272 2,360 0,024 0,042 0,079 0,119 2,438 2,478 2,516 2,650 0,027 0,043 0,081 0,123 2,730 2,772 2,811 3,000 0,030 0,045 0,084 0,127 3,083 3,126 3,166 3,350 0,034 0,046 0,086 0,130 3,435 3,479 3,521 3,750 0,038 0,047 0,089 0,134 3,838 3,883 3,926 4,250 0,043 0,049 0,092 0,138 4,341 4,387 4,431 4,750 0,048 0,050 0,094 0,142 4,843 4,891 4,936 CHÚ THÍCH: Đường kính toàn bộ tối thiểu đến và bằng 0,060 mm được tính từ giá trị điện trở lớn nhất ứng với từng đường kính ở Bảng 3 và cộng với mức tăng tối thiểu do có cách điện. Bảng A.2 - Kích thước của sợi dây có tráng men có lớp kết dính (R40) - Ruột dẫn có đường kính danh nghĩa trung gian Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn mm Dung sai của ruột dẫn ± mm Mức tăng tối thiểu do có lớp phủ mm Mức tăng tối thiểu do có lớp kết dính mm Đường kính toàn bộ lớn nhất mm Mức phủ 1B Mức phủ 2B Mức phủ 1B Mức phủ 2B 0,021 0,002 0,004 0,002 0,029 0,031 0,024 0,002 0,005 0,002 0,032 0,035 0,027 0,003 0,005 0,002 0,037 0,040 0,030 0,003 0,006 0,003 0,042 0,044 0,034 0,003 0,007 0,003 0,047 0,052 0,038 0,004 0,008 0,003 0,052 0,057 0,043 0,004 0,009 0,003 0,059 0,065 0,048 0,005 0,010 0,003 0,067 0,073 0,053 0,005 0,010 0,003 0,072 0,078 0,060 0,006 0,011 0,003 0,081 0,088 0,067 0,003 0,007 0,012 0,005 0,090 0,098 0,075 0,003 0,007 0,013 0,005 0,100 0,106 0,085 0,003 0,008 0,015 0,005 0,112 0,119 0,095 0,003 0,008 0,016 0,005 0,123 0,131 0,106 0,003 0,008 0,017 0,005 0,136 0,145 0,118 0,003 0,010 0,019 0,009 0,150 0,159 0,132 0,003 0,011 0,021 0,010 0,167 0,177 0,150 0,003 0,012 0,023 0,010 0,186 0,197 0,170 0,003 0,013 0,025 0,010 0,210 0,221 0,190 0,003 0,014 0,027 0,011 0,233 0,245 0,212 0,003 0,015 0,029 0,012 0,258 0,272 0,236 0,004 0,017 0,032 0,013 0,286 0,302 0,265 0,004 0,018 0,033 0,013 0,316 0,333 0,300 0,004 0,019 0,035 0,014 0,354 0,372 0,335 0,004 0,020 0,038 0,015 0,393 0,412 0,375 0,005 0,021 0,040 0,016 0,436 0,456 0,425 0,005 0,022 0,042 0,016 0,489 0,511 0,475 0,005 0,024 0,045 0,017 0,543 0,565 0,530 0,006 0,025 0,047 0,017 0,600 0,624 0,600 0,006 0,027 0,050 0,018 0,674 0,699 0,670 0,007 0,028 0,053 0,019 0,748 0,775 0,750 0,008 0,030 0,056 0,020 0,832 0,861 0,850 0,009 0,032 0,060 0,020 0,937 0,967 0,950 0,010 0,034 0,063 0,021 1,041 1,073 1,060 0,011 0,034 0,065 0,022 1,154 1,187 1,180 0,012 0,035 0,067 0,022 1,276 1,309 1,320 0,013 0,036 0,069 0,023 1,419 1,453 1,500 0,015 0,038 0,071 0,023 1,602 1,638 1,700 0,017 0,039 0,073 0,024 1,805 1,842 1,900 0,019 0,040 0,075 0,025 2,008 2,046 CHÚ THÍCH: Đường kính toàn bộ nhỏ nhất đến và bằng 0,060 mm được tính từ giá trị điện trở lớn nhất ứng với từng đường kính ở Bảng 3, cộng với mức tăng tối thiểu do có cách điện và cộng với mức tăng tối thiểu do có lớp kết dính. Phụ lục B (tham khảo) Phương pháp tính điện trở dài B.1 Đối với ruột dẫn có đường kính đến và bằng 0,071 mm Giá trị của các tỷ số: K min là điện trở tối thiểu chia cho điện trở danh nghĩa, và K max là điện trở tối đa chia cho điện trở danh nghĩa Các tỷ số này được cho trước đối với mỗi đường kính danh nghĩa của ruột dẫn. Điện trở dài được tính là: R min = K min x ρ dn x q -1 dn (Ω· m -1 ) R max = K max x ρ dn x q -1 dn (Ω· m -1 ) trong đó K min và K m ax được cho trong Bảng B.1; ρ dn bằng 1/58,5 Ω·mm 2 ·m -1 q dn là tiết diện của ruột dẫn tính bằng milimét vuông, được tính từ d dn theo công thức Bảng B.1 - T ỷ số d dn mm K min K m ax 0,018 0,900 1,100 0,020 0,900 1,100 0,022 0,900 1,100 0,025 0,900 1,100 0,028 0,900 1,100 0,032 0,900 1,100 0,036 0,910 1,090 0,040 0,910 1,090 0,045 0,910 1,090 0,050 0,910 1,090 0,056 0,910 1,090 0,063 0,910 1,090 0,071 0,910 1,090 B.2 Đối với các ruột dẫn có đường kính lớn hơn 0,071 mm đến và bằng 0,280 mm Các giá trị điện trở tối đa và tối thiểu được tính từ giá trị điện trở suất tối đa và tối thiểu bằng cách tính cho từng đường kính ruột dẫn có dung sai kích thước liên quan. Điện trở dài được tính theo công thức: R m i n = ρ min x q -1 max (Ω· m - 1 ) R m ax = ρ max x q -1 min (Ω· m - 1 ) trong đó ρ min = 1/59 Ω·mm 2 ·m -1 ; ρ max = 1/59 Ω·mm 2 ·m -1 ; q là tiết diện của ruột dẫn, tính bằng milimét vuông. trong đó q max là tiết diện tối đa của ruột dẫn, tính bằng milimét vuông, được tính từ đường kính danh nghĩa của ruột dẫn trừ đi dung sai kích thước. q min là tiết diện tối thiểu của ruột dẫn, tính bằng milimét vuông, được tính từ đường kính danh nghĩa của ruột dẫn cộng với dung sai kích thước. Phụ lục C (tham khảo) Điện trở Các số liệu về điện trở danh nghĩa nêu trong Bảng C.1 chỉ để tham khảo. Các số liệu này được tính trên cơ sở đường kính danh nghĩa của ruột dẫn và điện trở suất danh nghĩa bằng 1/58,5 Ω·mm 2 ·m -1 . Các giới hạn tối thiểu và tối đa của điện trở dùng cho ruột dẫn có đường kính danh nghĩa lớn hơn 0,071 mm đến và bằng 1,000 mm được suy ra từ các phép tính thực hiện theo B.2 của Phụ lục B. Bảng C.1 - Điện trở - Ruột dẫn có đường kính danh nghĩa lớn hơn 0,063 mm đến và bằng 1,000 mm Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn mm Điện trở ở 20 °C Ω/m Nh ỏ nhất Danh nghĩa Lớn nhất 0,018 67,18 0,020 54,41 0,022 44,97 0,025 34,82 0,028 27,76 0,032 21,25 0,036 16,79 0,040 13,60 0,045 10,75 0,050 8,706 0,056 6,940 0,063 5,484 0,071 4,318 0,080 3,133 3,401 3,703 0,090 2,495 2,687 2,900 0,100 2,034 2,176 2,333 0,112 1,632 1,735 1,848 0,125 1,317 1,393 1,475 0,140 1,055 1,110 1,170 0,160 0,8122 0,8502 0,8806 0,180 0,6444 0,6718 0,7007 0,200 0,5237 0,5441 0,5657 0,224 0,4188 0,4338 0,4495 0,250 0,3345 0,3482 0,3628 0,280 0,2676 0,2776 0,2882 0,315 0,2121 0,2193 0,2270 0,355 0,1674 0,1727 0,1782 0,400 0,1316 0,1360 0,1407 0,450 0,1042 0,1075 0,1109 0,500 0,08462 0,08706 0,08959 0,560 0,06736 67,18 0,07153 0,630 0,05335 54,41 0,05638 0,710 0,04198 44,97 0,04442 0,800 0,03305 34,82 0,03500 0,900 0,02612 27,76 0,02765 1,000 0,02116 0,02176 0,02240 1,120 0,01735 1,250 0,01393 1,400 0,01110 1,600 0,008502 1,800 0,006718 2,000 0,005441 2,240 0,004338 2,500 0,003482 2,800 0,002776 3,150 0,002193 3,550 0,001727 4,000 0,001360 4,500 0,001075 5,000 0,0008706 Thư mục tài liệu tham khảo [1] TCVN 10520 (IEC 60264) (tất cả các phần), Bao gói của dây quấn [2] TCVN 7675 (IEC 60317) (tất cả các phần), Quy định đối với loại dây quấn cụ thể